DES SCIENCES DE BERLIN. 



279 



très-peu attaquée. Je la lavai à diverfes reprifcs avec de l'eau diftillce , & la ff 



mis en incandcfcence. 11 pefoit alors quatre grains , il étoit cafTànt & d'un ^''-'*''^f"« 

 jaune prefqu'imperccptible. J'y ajoutai de nouveau fix grains d'argent fin ^' ^ ^ 

 &. un Icrupule de plomb en grains, & le pouflài encore une fois. Le pro- ' 757' 

 duit pefoit treize grains , Si en avoir par conféquent pris trois d'augmenta- 

 tion. L'ayant trouvé fort malléable , je le reduiiis en lames. L'ayant enfuite 

 fait rougir , je le jettai dans de l'eau forte pure , & le mis en digeflion ; fur 

 quoi l'eau forte l'attaqua de nouveau , & il s'en fépara quelques belles lames 

 noires , Icfquelles uyant été édulcorées & mifes en incandcfcence dans une 

 petite talTc fous la moutfle , prirent une beUe couleur d'or & peférent un 

 grain. 



XVIII. Je pris une dragme de platine , que je mêlai exaftement avec une 

 dragme & demie de lune cornée , & les ayant mis dans une retorte de verre 

 au teu de fable , je leur fis fubir le degré de feu le plus véhément qu'on 

 puille employer dans ce travail. Il en rélulta les phénomènes fuivans ; il n'é- 

 toit rien entré de liquide dans le récipient , & vers le fond il s'étoit attaché 

 quelque chofe de blanc ; le verre étoit coloré d'un jaune foncé ; le mélange 

 s'étoit exactement réuni , fa couleur étoit d'un jaune d'hyacinte foncé , 

 & l'union des parties fembloit s'être bien faite. Je brifai ce mixte dans un 

 mortier de fer , avec le verre auquel il tenoit , parce qu'il auroit été trop dif- 

 ficile de l'en féparer ; je mêlai cette matière brifée avec deux onces & de- 

 mi de plomb en grains , & je fondis le tout dans un creufet & devant un feu 

 de forge violent. Cela donna une fcorie qui paroilîôit verdâtre , & au fond 

 un régule du poids de deux onces & demie. Je le pouflài fur une .coupelle 

 de cendres , & cela réuffit fi bien, qu'on auroit dit que c'étoit une épreuve 

 ordinaire d'argent. Mais dès que le travail fut achevé , les matières fe fépa- 

 rerent ; il fe fit une mafïè plate à la furface , raboteufe & qui reflembloit à de 

 l'argent lorfqu'il s'efl crévaflé en fe refroidiflànt trop vite fur la coupelle j 

 de forte qu'il n'y avoit pas le moindre éclat métallique à la furface. On pou- 

 voit limer cette maflè , & l'impreffion de la lime faifoit une trace blanche. 

 Elle étoit avec cela fort cafïànte , & pefoit une dragme & demie & un fcru- 

 pule. Après avoir brifé ce produit, j'y joignis encore une fois une once de 

 plomb pour le pouflèr derechef fur la coupelle , jufqu'à ce qu'il s'en formât 

 un nouveau produit , qui fut précifément le même que le précédent. Le 

 grain étoit grisâtre , crévaflé , fans éclat , & paroiflbit blanc en le limant. 

 Il pefoit alors une dragme , deux fcrupules & trois grains. Je le brifai , le 

 mêlai avec fix dragmes de nitre bien dépuré , le fis fondre dans un creufet, 4 

 à un feu de fufion véhément , & en féparai à la fin le régule qui étoit d'ua 

 blanc d'argent. Les fcories que j'en féparai , étoient de couleur de foie ; el- 

 les s'écouloient à l'air , devenant verdâtres , & s'y fondant entièrement ; 

 elles étoient fort caufti^ucj. Le régule pefa une dragme Si dix grains. Je le 



